SÉANCE DU 29 JUIN I9l4- 199^ 



cessation de l'excitation. La déviation résiduelle obtenue dénoie une f. e. m. 

 qu'on peut calculer; cette f. e. m. est du reste temporaire de même que la 

 variation de résistance. 



Les cristaux ou corps étudiés sont le tellure, la zincite et la pyrolusite, 

 la galène, la chalcosine, la chalcopyrite, la pyrite de fer et les sulfures de 

 molybdène et de bismuth. 



Deux séries d'expériences ont été faites. Dans la première, les électrodes 

 sont des plaques métalliques faites, si possible, du métal dont on étudie 

 un sel (cuivre, fer, zinc ou plomb). Dans la deuxième, les éleclrodes sont 

 des plaques de zinc ou de plomb fortement amalgamées. Des vis permettent 

 d'assurer les contacts. 



Première série. — Les résultats sont souvent irréguliers. 



Avec la zincite on obtient des variations brusques et temporaires de la 

 résistance; avec la galène de brusques diminutions de résistance qui sont 

 durables. 



Avec certains des cristaux cependant la résistance est réduite de façon 

 progressive par l'excitation. T^'efTet dépend de la durée et du potentiel 

 d'excitation; il atteint son maximum, pour un potentiel- donné, après 5 à 

 8 minutes. Par exemple, le potentiel étant 3 volts, la résistance varie 

 de ^ de sa valeur avec le sulfure de molybdène, de | avec le sulfure de bis- 

 muth et la pyrite de fer, de ~ avec la chalcopyrite. 



Cet effet persiste en partie. Avec les sulfures de molybdène et de bis- 

 muth, -^ environ de la variation demeure; avec la pyrite de fer, j; avec la 

 chalcopyrite, la résistance revient presque à sa valeur initiale. En tous cas, 

 après cessation de l'excitation, le retour à la valeur stable de la résistance 

 se traduit en fonction du temps par des courbes d'allure exponentielle. 

 Avec la chalcopyrite, en particulier, ces courbes s'échelonnent régulière- 

 ment les unes au-dessus des autres suivant la durée et le potentiel de l'exci- 

 tation. 



La f. e. m. résiduelle n'est sensible de façon nette qu'avec le sulfure de 

 bismuth et la pyrite de fer. Son maximum est de .) x 10 ^ volt environ, 

 et elle est de sens inverse au courant excitateur. Elle s'évanouit très vite 

 avec le sulfure de bismuth (2 = 8 x 10" ohms) et persiste plus longtemps 

 avec la pyrite de fer (r, = 27000 ohms, r^ = 28000 ohms). 



Deuxième série . — Les électrodes étant amalgamés, on constate que les 

 résistances des plaques sont beaucoup plus faibles : 20000 ohms pour le 



